Schmucksteine (kiinstliche Schmucksteine) 



967 



trochemischen Werke Bitterfeld werden 4000 

 Karat angegeben, die franzosischen Fabriken 

 sollen das doppelte produzieren konnen, 

 zuverlassige Zahlen sind aber nicht zu er- 



Fig. 5. Schmelztropfen von synthetischem 



Hubin. Der mittlere besitzt Kristallform, hexa- 



gonales Prisma. 



halten. Natiirlich richtet sich die Produk- 

 tion nach dem Bedarf, und es steht nichts 

 im Wege, daB sie bei etwa steigender Nach- 

 frage erhoht wird, da das Rohmaterial in be- 

 liebiger Menge dargestellt werden kann. 



3d) Die Form. Die Schmelztropfen 

 haben meist kegelformige Gestalt; mit der 

 Lupe nimmt man auf der breiten oberen 

 Flache feine, sich regelmaBig durchkreu- 

 zende Linien wahr, die schon beweisen, daB 

 der Tropfen Kristallstruktur besitzt, und 

 die genauere Untersuchung eigibt in der Tat, 

 daB jeder Tropfen ein einheitlicher Kristall 

 1st, daB er oft sogar regelrechte ebene Kri- 

 stallflachen besitzt und daB seine Kristallisa- 

 tion mit der des natiirlichen Korunds im 

 wesentlichen iibereinstimmt. Am haufigsten 

 tritt als ebene Flache die Basis (0001) 

 auf, aber meist nicht in ihrer Lage mit 

 der breiten Flache des Schmelztropfens zu- 

 sammenfallend, sondern beliebig schief am 

 Kegelmantel. Zuweilen sind die Schmelz- 

 korper durch zwei gegeniiberliegende ebene 

 Basisflachen dicktafelig. was besonders haufig 

 bei gelben und eosinfarbigen Varietaten zu 

 beobachten 1st. DaB diese ebene Flache der 

 Basis entspricht, geht daraus hervor, daB 

 eine ihr parallel geschliffene Platte im kon- 

 vergenten polarisierten Licht das Interferenz- 

 bild einachsiger , oder durch Spannung 

 zweiachsig gewordener Kristalle gibt, also 

 senkrecht zur optischen Achse liegt. Auch 

 durch Untersuchung des Tropfens mit der 

 dichroskopischen Lupe laBt sich das gleiche 

 feststellen. AuBer der Basis tritt auch 

 ein hexagonales Prisma auf, so daB im 



besten Fall rings um den Kegelmantel, 

 dessen Rundung unterbrechend, sechs ebene 

 glanzende Flachen zu sehen sind; der UmriB 

 der oberen Flache ist dann nicht mehr 

 kreisrund, sondern sechseckig (der mittlere 

 Kristall der Figur 5), der Schmelztropfen 

 beweist so auch durch seine Form, daB er 

 ein Kristall ist. Nach dem mir vorliegen- 

 den Material, das ich dem Vorsitzenden 

 des Aufsichtsrates der Deutschen Edel- 

 steingesellschaft, Herrn Dr. Rot he und 

 Herrn H. Wild verdanke, bilden sich die 

 scharfen Prismenflachen besonders in dem 

 oberen Teil gro'Berer Schmelztropfen aus, 

 so daB diese im unteren Teil Kegelform, 

 im oberen Teil aber polyedrische Kristall- 

 form besitzen. Aus der Tatsache, daB die 

 Schmelzkorper homogene Kristalle sind, 

 muB man schlieBen, daB der zuerst gebildete 

 Tropfen auf die sich danach ablagernde 

 Substanz richtend gewirkt hat, daB der 

 ganze Schmelztropfen gewachsen ist wie 

 ein Kristall in seiner Losung. Wie ein soldier 

 leicht einen Aufbau aus einzelnen Schichten 

 erkennen laBt, so auch ein synthetischer 

 Korund, jedoch um so seltener, je mehr 

 Sorgfalt auf die gleichmaBige Mischung des 

 Pulvers und den gleichformigen Verlauf der 

 Bildung des Schmelztropfens gelegt wird. 

 Zwillingsbildung, wie sie bei natiirlichem 

 Korund, auch in geschliffenen klaren Steinen 

 vorkommt, ist an synthetischen noch nie 

 beobachtet worden. 



3e) Erzeugung der Farbe; Farb- 

 varietaten. Kristallisierte Tonerde ist in 

 chemisch reinem Zustand farblos, als Schmuck- 

 stein fiihrt farbloser Korund den Namen 

 weiBer Saphir oder Leukosaphir. Syn- 

 thetisch kann dieser in hochster Vollkommen- 

 heit hergestellt werden. Die rote Farbe des 

 Rubin wird, wie schon vorher erwahnt, 

 durch Zusatz von Chromoxyd erzeugt; 

 je nach der Menge, in der es zugesetzt wird, 

 werden Steine erzielt, die dem dunklen 

 Birmarubin, dem taubenblutfarbigen Ceylon- 

 rubin oder dem Hellrosarubin gleichen. Die 

 Synthese des blauen Saphirs ist A. Ver- 

 ne nil erst nach vielen vergeblichen Ver- 

 suchen (s. bei Spinell) gelungen, die Methode 

 ist von ihm im Januar 1910 bekannt gegeben 

 worden. Hiernach wird die blaue Farbe 

 durch Zusatz einer Mischung von Eisen- 

 oxydoxydul (1,5% Fe 3 4 ) und Titandioxyd 

 (0,5% Ti0 2 ) erzeugt. Auch Chromoxydul soil 

 blaue Farbungerzeugen, ist aber fiir praktische 

 Verwendung nicht geeignet. Blauer Saphir 

 vom zartesten Wasserblau bis zum tiefsten 

 Blau wird jetzt von den elektrischen Werken 

 Bitterfeld in groBer Vollkommenheit her- 

 gestellt, und wie es heiBt. produzieren sie von 

 diesem bessere Qualitat und groBere Quan- 

 titat als die franzosischen Fabriken, die sich 

 vorzugsweise mit der Herstellung von Rubi- 



